36 
1 : 1,251= II 
1:1,260=111 
also ebenfalls 4 : 5 
Der Formel Nu S 5 entspricht die Zusammensetzung 
Nickel = 59,447 
Schwefel = 40,553 
100,000 
welche durch Substitution des Nickels durch Kobalt gar 
nicht, durch Eisen sehr wenig anders wird und sehr gut 
mit der gefundenen stimmt. 
Diese einfachen und zugleich gut stimmenden Resul¬ 
tate der Analysen lassen wohl kaum noch irgend einen 
Zweifel an der Richtigkeit der Beobachtungen und ihrer 
Interpretationen. 
Auch nach der quantitativen Analyse ist das Nickel¬ 
erz als ein neues zu betrachten, natürlich wieder voraus¬ 
gesetzt, dass die bekannten richtig analysirt sind, denn 
das Verhältniss 4: 5 wird von keinem Nickelerze bisher 
angegeben und findet sich nur bei einigen Antimon- (bez. 
11 in 
Arsen-) Schwefel-Metallen R 2 R 2 S 5 *)• 
C. Krystallographische und physikalische 
Eigenschaften. 
Das neue Nickelerz krystallisirt tesseral in ausge¬ 
zeichnet schönen Octaedern von 1 / 2 bis 5mm Grösse. An¬ 
dere Flächen konnten niemals daran beobachtet werden. 
V 
Die Krystalle sind, wie es scheint, immer Berührungs¬ 
zwillinge nach dem bekannten Gesetze (Zwillingsaxe die 
Normale zu O). Während polysynthetische Zwillinge nach 
diesem häufig vorkommenden Gesetze den einfachen oder 
hemitropen Zwillingen gegenüber sonst so selten sind 2 ),^ 
finden sie sich hier fast ausschliesslich. 
1) Rammeisberg, Mineralchemie 1875. 90 fi‘. 
2) Am häufigsten und bekanntesten, aber selten schön ausge¬ 
bildet sind sie an der Zinkblende, werden sonst noch als Seltenheit 
angegeben am Diamant (Quenstedt Mineralogie 1863. 293) und am 
Magneteisen (Frenzel Jahrb. f. Min. 1875. 684 und Rosenbusch 
r* 
Min. u. geogn. Notizen v. e. Reise in Südbrasilien. Freiburg. — 
Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freiburg i/Br.). 
